- m - 
ne pas gêner le lavage subséquent. Ce lavage a pour 
but d’enlever le sulfate de soude et de laisser le fluo- 
rure d’aluminium. 
En résumé, la préparation du fluorure d’aluminium 
au moyen du sulfate d’alumine comprend deux phases : 
dans la première il y a échange d’une partie de l’acide 
sulfurique contre le fluor du spath fluor; dans la 
deuxième, il y a échange du reste de l’acide sulfu- 
rique contre le fluor de la cryolithe. Comme nous 
l’avons dit, ce n’est que pour la mise en train qu’il 
faut une certaine quantité de cryolithe naturelle ; par 
la suite, celle-ci est remplacée par de la cryolithe arti- 
ficielle obtenue lors de la réduction du fluorure d’alu- 
minium. 
Les lavages répétés du mélange de sulfate de soude 
et de fluorure d’aluminium, surtout à l’eau chaude, 
enlèvent avec le premier 15 p. 100 du dernier et 
la majeure partie du fer ; il reste donc seulement 
85 p 100 du fluorure d’aluminium qui est pressé, puis 
séché en gâteaux et cassé en morceaux de la grosseur 
d’une noix. 
Réduction du fluorure d'aluminium. — La réduction 
du fluorure d’aluminium par le sodium s’opère dans 
un vase en fonte, dont le diamètre égale la hauteur, 
et revêtu intérieurement d’une couche de cryolithe de 
plusieurs centimètres d’épaisseur ou mieux de briques 
faites avec de la cryolithe pulvérisée et humectée 
d’une dissolution de sel marin. 
Le fluorure d’aluminium est, au préalable, chauffé 
au rouge dans un cylindre en fer revêtu intérieure- 
ment d’une matière réfractaire ne contenant ni sili- 
